﻿72.4 
  C. 
  Do 
  elter, 
  

  

  die 
  künstlich 
  dargestellten 
  Plagioklase 
  ganz 
  ungewöhnlich 
  

   hohe 
  Zahlen, 
  die 
  nämlich 
  zwischen 
  1532° 
  für 
  Anorthit, 
  1463° 
  

   für 
  Labradorit 
  und 
  1225° 
  für 
  Albit 
  schwanken, 
  gefunden. 
  Ich 
  

   verweise 
  für 
  die 
  Details 
  auf 
  diese 
  Arbeit. 
  

  

  Da 
  ich 
  nun 
  sehr 
  oft 
  Messungen 
  nach 
  verschiedenen 
  

   Methoden 
  mit 
  natürlichen 
  Feldspaten 
  unternommen 
  und 
  

   dabei 
  viel 
  niedrigere 
  Temperaturen 
  erhalten 
  hatte, 
  da 
  ich 
  ferner, 
  

   auf 
  eine 
  zwanzigjährige 
  Erfahrung 
  gestützt, 
  weiß, 
  daß 
  die 
  

   Feldspate, 
  wenigstens 
  die 
  natürlichen, 
  nicht 
  schwer 
  schmelzen, 
  

   denn 
  ich 
  habe 
  alle 
  in 
  meinem 
  Fourquignongasofen 
  zum 
  

   Schmelzen 
  gebracht, 
  in 
  welchem 
  ein 
  beschickter 
  Tiegel 
  niemals 
  

   mehr 
  als 
  den 
  Schmelzpunkt 
  des 
  Nickels, 
  zirka 
  1420°, 
  erreichte, 
  

   so 
  war 
  es 
  mir 
  von 
  Interesse, 
  den 
  Grund 
  der 
  Abweichungen 
  zu 
  

   erfahren. 
  

  

  Vor 
  allem 
  ist 
  allerdings 
  hervorzuheben, 
  daß 
  ja 
  a 
  priori 
  

   natürliche 
  und 
  künstliche 
  Silikate 
  nicht 
  denselben 
  Schmelz- 
  

   punkt 
  zu 
  haben 
  brauchen, 
  worüber 
  ich 
  des 
  weiteren 
  verhandle. 
  1 
  

   Speziell 
  die 
  natürlichen 
  Feldspate, 
  auch 
  wenn 
  sie 
  ganz 
  rein 
  

   sind, 
  sind 
  nicht 
  isomorphe 
  Mischungen 
  von 
  Albit, 
  Anorthit 
  

   allein, 
  sondern 
  sie 
  enthalten 
  auch 
  das 
  Orthoklassilikat 
  KAlSi 
  3 
  8 
  

   in 
  kleinen 
  Mengen. 
  Auch 
  die 
  natürlichen 
  Albite 
  und 
  Anorthite 
  

   enthalten 
  kleine 
  Mengen 
  des 
  anderen 
  Silikats 
  und 
  auch 
  etwas 
  

   Kalisilikat. 
  Es 
  genügt, 
  auf 
  die 
  Handbücher 
  von 
  Rammeisberg 
  

   und 
  Hintze 
  zu 
  verweisen, 
  um 
  darzutun, 
  daß 
  eben 
  die 
  idealen 
  

   Mischungen, 
  wie 
  sie 
  künstlich 
  darstellbar 
  sind, 
  in 
  der 
  Natur 
  

   nicht 
  vorkommen; 
  wenn 
  wir 
  die 
  reinsten 
  natürlichen 
  Feldspate 
  

   untersuchen 
  (es 
  kann 
  sich 
  nur 
  um 
  Kristalle 
  handeln), 
  so 
  finden 
  

   wir 
  oft 
  neben 
  K, 
  Na, 
  Ca 
  auch 
  in 
  den 
  Fällen 
  wasserklarer 
  Kristalle 
  

   ohne 
  Einschlüsse 
  noch 
  Spuren 
  von 
  Mg, 
  Fe, 
  die 
  allerdings 
  

   meist 
  dann 
  wohl 
  so 
  geringfügige 
  sind, 
  daß 
  sie 
  die 
  Zusammen- 
  

   setzung 
  kaum 
  beeinflussen. 
  

  

  Hier 
  wäre 
  noch 
  eine 
  Bemerkung 
  bezüglich 
  des 
  Ausdruckes 
  

   »reines 
  Material« 
  zu 
  machen. 
  Ein 
  Feldspat, 
  der 
  weder 
  Eisen 
  

   noch 
  Magnesia 
  enthält, 
  kann 
  jedenfalls 
  als 
  rein 
  bezeichnet 
  

   werden, 
  auch 
  wenn 
  er 
  Kali 
  enthält. 
  Denn 
  dieser 
  Gehalt 
  an 
  

   Kali 
  zeigt 
  keine 
  Unreinheit 
  an, 
  sondern 
  er 
  zeigt, 
  daß 
  in 
  der 
  

  

  1 
  Die 
  Untersuchungsmethoden 
  bei 
  Silikatschmelzen, 
  p. 
  15. 
  

  

  